Ueber Augit und Wollastonit in Hochotenschlacken. 
695 
isolieren. Doch wurden einige an Einschlüssen vollständig freie 
Splitterchen isoliert und qualitativ geprüft. Es ergab sich die 
Gegenwart von hauptsächlich Ivalk neben geringeren Mengen Eisen. 
Der vorliegende Wollastonit besteht also vorwiegend aus Ca Si 0 3 
mit geringeren Mengen FeSiO s . Das spezifische Gewicht wurde 
mit Hilfe von Methylenjodid an einem vollständig von Einschlüssen 
freien Kristallsplitter bestimmt. 
G = 2,912 bei 20° C. 
Keiner der gemessenen Kristalle war ringsum ausgebildet. In 
vielen Fällen waren die Flächen mit einer dünnen Schmelzhaut 
überzogen. ooPoü lieferte in allen Fällen die besten Keflexe. 
a = ocPoo, v = — Poo, t = Poe, c = 0 P. 
Kristall a : v c : v a : c c : t 
I — 40° 12' (5‘) — — schlecht 
II. . . . . . 44 u 33'(l') 39° 58,8' (1') 84°31' (2') — sehr gut 
III 44“ 35' (0') 39° 59' (P) 84°33' (1') — sehr gut 
IV — 39° 50' (10') 84°52'(10') 45 u 10'(5') schlecht 
V — — 84° 49' (15') — schlecht 
Mittel I u. II 44° 34' 39° 59' 84° 32' 45° 10' (aus IV) 
Grosser . . 44° 33' - 84° 35' 44° 58,5' 
vom Rath . . 44° 27' 40° 3' 84° 30' 45° 5' 
Durch Vergleich der von mir gefundenen Werte mit den von 
G. vom Rath und Grosser durch Messungen an natürlichem Wolla- 
stonit erhaltenen Werten ergibt sich, daß der vorliegende künst- 
liche Wollastonit mit dem natürlichen Wollastonit identisch ist. 
Von Interesse ist vorliegende Stufe, weil so große, verhältnis- 
mäßig gut ausgebildete Wollastonitkristalle, sowohl natürliche als 
auch künstliche, zu den Seltenheiten gehören. 
Stufe 2. (No. 2 meiner Sammlung, Geschenk von Herrn 
Prof. Dr. K. Busz, Schlacke von der Guten-Hoffnungshütte zu Ober- 
hausen.) 
Die Stufe stellt ein faseriges Aggregat mit starkem Perl- 
mutterglanz dar, wie wir es häufig beim natürlichen Wollastonit 
finden. Sie ist vollständig schwarz gefärbt durch massenhafte 
Einschlüsse von durch FeS schwarz gefärbtem Glase. Im Schliffe 
erblickt man eine Unzahl langgestreckter Kristalle mit ziemlich 
lebhaften Interferenzfarben. Die Auslöschungsschiefe wurde zu 
ca. 30° — 32° im spitzen Winkel ß bestimmt. Es gelang mir, 
ein einziges Kriställchen , welches in einem Hohlraume saß, zu 
isolieren. Es ist genau so ausgebildet wie die Kristalle der vor- 
beschriebenen Stufe, also tafelig nach ocPoo. Im Schliff nach der 
Tafelfläche erhält man auch hier gerade Auslöschung, im konver- 
genten polarisierten Lichte bei -(--Stellung der Nicols den Austritt 
eines Achsenpoles am Rande des Gesichtsfeldes. In der ganzen 
Masse erblickt man eine Unzahl von mit Luft oder Gas gefüllten 
